RAPPORTS. 



Rapport sur un Memoire intitule : « Etude theorique sur Velasticit 



des metaux » ; par M. Felix Lucas. 



( Commissaires : MM. Haton de la Goupilliere, Maurice Levy; 



Sarrau, rapporteur). 



« Le phenomene etudie par M. F. Lucas est celui qui se produit, dans 

 le procede usuel d'essai des metaux, quand on soumet une barre prisma- 

 tique ou cylindrique a une force de traction croissant a partir de zero 

 jusqu'a ce que Ton obtienne la rupture de la barre. 



» Ce phenomene presente plusieurs phases successives. 



» Dans la premiere, ou periode d'elasticite proprement dite, on obtient 

 des allongements proportion nels aux efforts et le phenomene est carac- 

 terise par cette circonstance que, si Ton supprime la traction a un instant 

 quelconque, la barre, revenant au repos, reprend exactement sa longueur 

 primitive. 



» A la periode d'elasticite succede, du moins pour certains metaux, une 

 periode d'ecoulement. A partir d'un certain effort, correspondant a ce que 

 1'on appelle la limile d'elasticite, la barre continue a s'allonger sans qu'il 

 soit necessaire d'augmenter l'effort de traction et si, dans cette periode, 

 on supprime la traction a un instant quelconque, on constate que la barre, 

 revenant au repos, a subi un allongement permanent. 



» Dans une troisieme phase, dite periode mixte, la barre continue a 

 s'allonger sous un effort croissant et cette periode, comme la precedente, 

 donne des allongements permanents. 



» Dans ces trois phases successives, les deformations sont telles que 

 toutes les sections droites restent sensiblement egales; la barre reste 

 prismatique ou cylindrique comme dans son etat primitif ; mais, quand la 

 traction est devenue assez grande, cette transformation reguliere s'inter- 

 rompt par la production de la striction d'une section droite determinee, 

 en un point de la barre, par quelque petit defaut d'homogeneite du metal. 

 La barre presente alors progressivement la forme d'une surface courbe 

 variable avec un minimum de section et la striction s'accentue jusqu'a ce 

 que la barre arrive a la rupture, malgre la decroissance de l'effort auquel 

 elle est soumise. 



